19 
können und der uns die Möglichkeit veränderter Dehnungsverhältnisse, 
von Entspannungen und plastischen Deformationen unter dem Einfluss 
bestimmter Qualitätsänderungen und ohne Einlagerung neuer gleich- 
artiger Kautschuktheilchen unmittelbar vorführt. 
Wie bekannt, ist der natürliche Kautschuk vor seiner Vulkani- 
sirung technisch nicht wohl verwerthbar, da seine werthvollste Eigen- 
schaft, die Elastieität, beim Wechsel der Temperatur wie bein 
Wechsel andrer äusserer Bedingungen den grössten Schwankungen 
unterworfen ist. Durch das Vulkanisiren, das Schwefeln, wird erst die 
Elastieität so beeinflusst, dass der Kautschuk die bekannten nützlichen 
Eigenschaften annimmt. Wie der Schwefel dabei zur Wirkung kommt 
ist noch nicht bekannt, aber jedenfalls sind die wirksamen Mengen 
desselben sehr klein im Verhälfniss zum Volumen des Kautschuks 
und zur Dimension des möglichen Dehnungsunterschiedes vor und 
nach der Schwefelung. Dies geht besonders aus der Vulkanisirung 
auf feuchtem Wege (mittelst SsCiz) hervor, wobei dünnere Gegenstände 
nur einige Secunden in dem reichlich mit Petroleum oder Schwefel- 
kohlenstoff verdünnten Schwefelchlorürbad verbleiben. Das Vulkani- 
siren auf trockenem Wege, wozu dem Kautschuk der Schwefel zu- 
nächst mechanisch beigemischt wird, lässt jedenfalls grosse Mengen 
ungebundenen, nur mechanisch festgehaltenen und unwirksamen 
Schwefels in der Substanz zurück. Durch die Schwefelung wird nun 
die Cohäsion und Adhäsion vermindert, die Wasseraufnahme und die 
Löslichkeit verändert und die Rlastieität erhöht, falls die Schwefelung 
sich in bestimmten Grenzen hält. Wird sie weiter getrieben, dann 
verändert der Kautschuk seine Eigenschaften wieder in anderer 
Richtung, er wird hart, hornartig spröde, indem er in Hartgummi 
(Ebonit, und wie die Namen sonst lauten) übergeht. 
Besonders interessant ist aber der Umstand, dass elastische 
Dehnungen, überhaupt elastische Deformationen, welche während 
des Vulkanisirens vorhanden sind, je nach dem Grade der 
Schwefelung mehr oder weniger in bleibende plastische De- 
formationen übergeführt werden. Es ist also mit der Schwefe- 
lung eine Entspannung der vorher elastisch gespannten Substanz ver- 
knüpft. Die Kautschukindustrie ist durch diese Wirkung des Schwefels 
gezwungen, bei dem Vulkanisiren mit ganz besonderen Vorsichtsmass- 
regeln zu arbeiten, um nicht von elastisch in Anspruch genommenen Gegen- 
ständen oder Theilen derselben dauernd deformirte Produkte zu erhalten: 
Jede elastische Deformation muss beim Vulkanisiren aufs Surgfältigste 
vermieden werden; so werden flache Gegenstände zwischen Platten 
